Leitfähigkeit fester Silikate. 861 



Bei der Abkühlung ergab sich noch bei 840° Leitfähigkeit, 

 doch ist der Widerstand sehr groß, 406600 ü. Die Werte bei 

 der Abkühlung, die hier etwas rascher folgte, sind etwas 

 niedrigere als beim Erhitzen. 



Polarisation. 



Der erste Versuch wurde bei 1020° ausgeführt, und zwar 

 unter Anwendung eines vom Straßenstrom mit 150 Volt Span- 

 nung herrührenden Ladungsstromes, welcher im Amperemeter 

 eine Stärke von Yg Milliampere zeigte. Es war nur eine Spur 

 von Polarisation, nämlich zirka 10 mm Ausschlag, zu kon- 

 statieren; außerdem eigab sich ein Thermostrom, der einen 

 Ausschlag von 6 mm hervorbringt, und es verblieben sonach 

 für den Polarisationsstrom nur 4 mtn. 



Beim zweiten Versuch war die Spannung des Stromes 

 150 \^olt, am Amperemeter wurde ein Ausschlag von 0*6 Milli- 

 ampere abgelesen. Temperatur 1130°, Ausschlag 1*2, wovon 

 0'6 m^m auf den Thermostrom fallen und abzuziehen sind. 



Bei 1280° erfolgte der dritte Versuch bei einem Strome 

 von 190 Volt; am Amperemeter wird 1*6 Milliampere ab- 

 gelesen. Polarisationsausschlag 12 mm, außerdem ein Thermo- 

 strom, der einen konstant bleibenden Ausschlag von 2 • 5 mm 

 gibt. Ladungsdauer 10 Minuten bei allen drei Versuchen. 



Sehr auffallend sind die hohen Werte des Widerstandes 

 gegenüber den früheren Versuchen.^ Auf die Versuche mit 

 Pulver wurde kein Wert gelegt, da sie ja nicht genau sein 

 können, indessen weichen diese W^erte von den für Krystall- 

 platten erhaltenen nicht so erheblich ab als die, welche ich 

 seinerzeit für die Leitfähigkeit aus Schmelzfluß erstarrter kry- 

 stallinischer Massen erhielt. Nun ist allerdings die Genauigkeit 

 bei der Untersuchung von Krystallplatten von 1 mm eine 

 geringere als bei größerer Dicke der Masse (24 mm). Es wurde 

 ja auch bei früheren Versuchen mit krystallinischen Massen 



1 Diese Sitzungsber., Mitteilung II, Bd. 116, 1908. 



